1 I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I C E R A M I K I A G H Number 94 Numer 94 Volume XIII Rok XIII SEPTEMBER 2010 WRZESIEŃ 2010 ISSN PUBLISHER: WYDAWCA: Polish Society for Biomaterials in Cracow Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów w Krakowie Editorial committee: KOMITET REDAKCYJNY: Editor-in-Chief Redaktor naczelny Jan Chłopek Editor Redaktor Elżbieta Pamuła Secretary of editorial Sekretarz redakcji Design Projekt Katarzyna Trała Augustyn Powroźnik ADDRESS OF EDITORIAL OFFICE: ADRES REDAKCJI: AGH-UST 30/A3, Mickiewicz Av Cracow, Poland Akademia Górniczo-Hutnicza al. Mickiewicza 30/A Kraków Issue: 200 copies Nakład: 200 egz. Scientific Publishing House AKAPIT Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
2 INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD MIĘDZYNARODOWY KOMITET REDAKCYJNY Iulian Antoniac University Politehnica of Bucharest, Romania Lucie Bacakova Academy of Science of the Czech Republic, Prague, Czech Republic Romuald Będziński Politechnika Wrocławska / Wrocław University of Technology Marta Błażewicz Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków / AGH University of Science and Technology, Cracow Stanisław Błażewicz Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków / AGH University of Science and Technology, Cracow Maria Borczuch-Łączka Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków / AGH University of Science and Technology, Cracow Wojciech Chrzanowski University of Sydney, Australia Tadeusz Cieślik Śląski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Silesia Jan Ryszard Dąbrowski Politechnika Białostocka / Białystok Technical University Andrzej Górecki Warszawski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Warsaw Robert Hurt Brown University, Providence, USA James Kirkpatrick Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany Wojciech Maria Kuś Warszawski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Warsaw Małgorzata Lewandowska-Szumieł Warszawski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Warsaw Jan Marciniak Politechnika Śląska / Silesian University of Technology Sergey Mikhalovsky University of Brighton, United Kingdom Stanisław Mitura Politechnika łódzka / Technical University of Lodz Roman Pampuch Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków / AGH University of Science and Technology, Cracow Stanisław Pielka Akademia Medyczna we Wrocławiu / Wrocław Medical University Vehid Salih UCL Eastman Dental Institute, United Kingdom Jacek Składzień Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków / Jagiellonian University, Collegium Medicum, Cracow Andrei V. Stanishevsky University of Alabama at Birmingham, USA Anna Ślósarczyk Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków / AGH University of Science and Technology, Cracow Tadeusz Trzaska Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań / University School of Physical Education, Poznań Dimitris Tsipas Aristotle University of Thessaloniki, Greece
3 Wskazówki dla autorów 1. Prace do opublikowania w kwartalniku Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów przyjmowane będą wyłącznie z tłumaczeniem na język angielski. Obcokrajowców obowiązuje tylko język angielski. 2. Wszystkie nadsyłane artykuły są recenzowane. 3. Materiały do druku prosimy przysyłać na adres lub 4. Struktura artykułu: TYTUŁ Autorzy Streszczenie ( słów) Słowa kluczowe Wprowadzenie Materiały i metody Wyniki i dyskusja Wnioski Podziękowania Piśmiennictwo 5. Materiały ilustracyjne powinny znajdować się poza tekstem w oddzielnych plikach. Rozdzielczość rysunków min. 300 dpi. Wszystkie rysunki i wykresy powinny być czarnobiałe lub w odcieniach szarości i ponumerowane cyframi arabskimi. W tekście należy umieścić odnośniki do rysunków i tabel. W tabelach i na wykresach należy umieścić opisy polskie i angielskie. W dodatkowym dokumencie należy zamieścić spis tabel i rysunków (po polsku i angielsku). 6. Na końcu artykułu należy podać wykaz piśmiennictwa w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowany. 7. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia do opracowań autorskich zmian terminologicznych, poprawek redakcyjnych, stylistycznych, w celu dostosowania artykułu do norm przyjętych w naszym czasopiśmie. Zmiany i uzupełnienia merytoryczne będą dokonywane w uzgodnieniu z autorem. 8. Opinia lub uwagi recenzenta będą przekazywane Autorowi do ustosunkowania się. Nie dostarczenie poprawionego artykułu w terminie oznacza rezygnację Autora z publikacji pracy w naszym czasopiśmie. 9. Za publikację artykułów redakcja nie płaci honorarium autorskiego. 10. Adres redakcji: Czasopismo Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki al. Mickiewicza 30/A-3, Kraków tel. (48 12) , tel./fax: (48 12) Warunki prenumeraty Zamówienie na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: tel/fax: (48 12) Konto: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów Kraków, al. Mickiewicza 30/A-3 Bank Śląski S.A. O/Kraków, nr rachunku Opłaty: Cena 1 numeru wynosi 20 PLN Instructions for authors 1. Papers for publication in quarterly magazine Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów should be written in English. 2. All articles are reviewed. 3. Manuscripts should be submitted to Editor s Office by to or 4. A manuscript should be organized in the following order: TITLE Authors and affiliations Abstract ( words) Keywords (4-6) Introduction Materials and methods Results and Discussions Conclusions Acknowledgements References 5. Authors full names and affiliations with postal addresses should be given. If authors have different affiliations use superscripts 1, All illustrations, figures, tables, graphs etc. preferably in black and white or grey scale should be presented in separate electronic files (format.jpg,.gif.,.tiff,.bmp) and not incorporated into the Word document. High-resolution figures are required for publication, at least 300 dpi. All figures must be numbered in the order in which they appear in the paper and captioned below. They should be referenced in the text. The captions of all figures should be submitted on a separate sheet. 7. References should be listed at the end of the article. Number the references consecutively in the order in which they are first mentioned in the text. 8. Opinion or notes of reviewers will be transferred to the author. If the corrected article will not be supplied on time, it means that the author has resigned from publication of work in our magazine. 9. Editorial does not pay author honorarium for publication of article. 10. Papers will not be considered for publication until all the requirements will be fulfilled. 11. Manuscripts should be submitted for publication to: Journal Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów AGH University of Science and Technology Faculty of Materials Science and Ceramics 30/A-3, Mickiewicz Av., Cracow, Poland tel. (48 12) , tel./fax: (48 12) Subscription terms Subscription rates: Cost of one number: 20 PLN Payment should be made to: Polish Society for Biomaterials 30/A3, Mickiewicz Av Cracow, Poland Bank Slaski S.A. O/Krakow account no
4 XX Conference on BIOMATERIALS IN MEDICINE AND VETERINARY MEDICINE October 2010 Hotel Perla Poludnia, Rytro
5 SPIS TREŚCI CONTENTS SURFACE CHARACTERIZATION OF THE ELECTROSPUN CHITOSAN NANOFIBERS AFTER METHANE PLASMA TREATMENT Zbigniew Rożek, Daniela Lubasová, Jindrich Matousek, Petr Louda, Piotr Niedzielski, Stanisław Mitura 2 In vitro evaluation of poly(l-lactide-coglycolide) membrane M. Krok, R. Hess, I. Wojak, D. Kościelniak, D. Scharnweber, E. Pamuła 7 human osteoblast-like MG 63 cells in cultures on nanofibrous PLGA membranes loaded with nanodiamonds Martin Parizek, Timothy E. L. Douglas, Alexander Kromka, Andrea Renzing, Eske Voss, Mariea A. Brady, Patrick H. Warnke, Lucie Bacakova 11 PRZEDKLINICZNE TESTY ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO Z WYKORZYSTANIEM METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Anna Maria Ryniewicz, Tomasz Madej 14 WPŁYW PROMIENIOWANIA ELEKTRONOWEGO NA BIORESORBOWALNE TERPOLIMERY ZAWIERAJĄCE PAKLITAKSEL Monika Musiał-Kulik, Janusz Kasperczyk, Katarzyna Jelonek, Katarzyna Gębarowska, Henryk Janeczek, Piotr Dobrzyński 24 SURFACE CHARACTERIZATION OF THE ELECTROSPUN CHITOSAN NANOFIBERS AFTER METHANE PLASMA TREATMENT Zbigniew Rożek, Daniela Lubasová, Jindrich Matousek, Petr Louda, Piotr Niedzielski, Stanisław Mitura 2 In vitro evaluation of poly(l-lactide-coglycolide) membrane M. Krok, R. Hess, I. Wojak, D. Kościelniak, D. Scharnweber, E. Pamuła 7 human osteoblast-like MG 63 cells in cultures on nanofibrous PLGA membranes loaded with nanodiamonds Martin Parizek, Timothy E. L. Douglas, Alexander Kromka, Andrea Renzing, Eske Voss, Mariea A. Brady, Patrick H. Warnke, Lucie Bacakova 11 PRECLINICAL TESTS OF ENDOPROSTHESES OF HIP JOINT USING FINITE ELEMENT METHODS Anna Maria Ryniewicz, Tomasz Madej 14 THE INFLUENCE OF ELECTRON BEAM RADIATION ON BIORESORBABLE TERPOLYMERS CONTAINING PACLITAXEL Monika Musiał-Kulik, Janusz Kasperczyk, Katarzyna Jelonek, Katarzyna Gębarowska, Henryk Janeczek, Piotr Dobrzyński 24 Streszczane w Applied Mechanics Reviews Abstracted in Applied Mechanics Reviews Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Edition financed by the Minister of Science and Higher Education
6 SURFACE CHARACTERIZATION OF THE ELECTROSPUN CHITOSAN NANOFIBERS AFTER METHANE PLASMA TREATMENT Zbigniew Rożek 1 *, Daniela Lubasová 2, Jindrich Matousek 3, Petr Louda 4, Piotr Niedzielski 5, Stanisław Mitura 6 1,4 Institute of Materials Science and Engineering, Technical University of Liberec, 2 Studentská Road, Liberec 1, Czech Republic 2 Faculty of Textile Engineering, Department of Nonwovens, Technical University of Liberec, 2 Studentská Road, Liberec 1, Czech Republic 3 Department of Physics, Faculty of Science, J.E. Purkinje University, 8 Ceske mladeze Road, Usti nad Labem, Czech Republic 5,6 Institute of Materials Science and Engineering, Technical University of Lodz, 1 Stefanowskiego Road, Lodz, Poland * Abstract Present nanofiber technology is one of the most important objects in the recent research topics. Electrospinning is a unique technology that can produce non-woven fibrous materials with interesting characteristics such as diameters ranging from submicron to several nanometers, high surface to volume ratio, high porosity and small interfibrous pore size. Polymer nanofibres have great potential for technical applications in filtration, composites and electronics. Nanofibers are also of importance in many different applications as the drug delivery, biomaterials and tissue engineering. For these applications there is a great need for polymer nanofibers with well defined surface properties. In this field, plasma surface treatment has been applied in the textile industry for the modification of polymer nanofibers. In this study, chitosan nanofibers were prepared by modified electrospinning method called Nanospider TM and treated with plasma in the presence of methane gas. The surface characteristics of the nanofibers after plasma treatment were examined using contact angle measurements, SEM and XPS analysis. Keywords: electrospinning, electrospun nanofibers, plasma treatment, hydrophobicity [Engineering of Biomaterials, 94, (2010), 2-6] Introduction Nanoscale materials have attracted great academic and industrial interest in recent years. In this field, electrospinning is a straightforward method to produce fibers with nano/ micro scaled diameters [1,2]. This is a simple and highly effective technique for the preparation of polymer fibers in the form of individual fibers or of non-woven fiber mats . Microstructural properties of this material include high porosity with very small pore size, interconnectivity and controllable mesh thickness. All these properties, together with the large surface area to volume ratio make the nonwoven fiber mats a suitable material for different applications such as biosensor/chemosensor [4,5], reinforced nanocomposites  electronic and semi-conductive materials [7,8] and filters . Moreover, electrospun fiber mats can be a promising material for many important biomedical applications, including artificial blood vessels , wound dressings , the drug delivery and scaffolds for tissue engineering . Especially from the point of view of the biomedical applications, there is a significant need and demand for the polymer nanofiber mats with well defined surface properties. In this case, it seems that the most important aspect is hydrophilicity/hydrophobicity balance. Currently gas plasma treatment processes are extensively used to increase the hydrophilicity of hydrophobic nonwoven fiber mats. It has been reported that the hydrophilicity of silk fibroin nanofibers or nanofibers made of poly(ε-caprolactone) was increased meaningly after an O 2 plasma treatment. Such modification of these materials resulted in an improved fibroblasts adhesion and proliferation [13,14]. On the other hand, CF 4 or CH 4 plasma treatment increased the hydrophobicity of the nanofibers made of poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) or poly[bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phosphazene], respectively [15,16]. Hydrophobicity is an important property of a surface of different materials for practical applications . Superhydrophobic surfaces have great attention due to their interesting properties, such as their self-cleaning, and antifouling properties. Kitahara et al. modified the cotton fibres with plasma in the presence of hydrocarbon gas and investigated the antibacterial activities of the modified samples. It has been established that plasma modified samples had antibacterial property in contact with Staphylococcus aureus and Klebsiella pneumoniae . Many of the scientific facts mentioned above have persuaded the authors of this paper to modify the chitosan nonwoven nanofiber mesh with plasma in the presence of methane gas. Chitosan is a biosynthetic polysacharide comprising of deacetylated chitin. Chitin is a naturally occurring β-1,4 linked polymer of 2-acetamido-2-deoxy-β-Dgluco-pyranose polysacharide that can be extracted from crustacean exoskeletons or generated via a fungal fermentation process. Chitosan is a β-1,4 linked polymer of 2-amino- 2-deoxy-β-D-gluco-pyranose that is soluble in an aqueous solution of acids. Past research has shown that chitosan is biocompatible and biodegradable and does not induce any strong immune response. Additional positive features are its low cost due to abundance and diverse methods that enable the chemical processing of this polymer . In this study the chitosan nanofiber mats with a hydrophilic character were prepared by modified electrospinning method called Nanospider TM and treated with plasma in the presence of methane gas. The surface properties of the plasma-treated nanofibers were characterized by water contact angle (WCA), scanning electron microscopy (SEM) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). Materials and methods Materials and preparation of solution for electrospinning Chitosan-5 was purchased from Wako Pure Chemical Industries. PEO with a molecular weight (M w ) 900 kd and surfactant Triton X-100 were obtained from Aldrich. Deionized water with sodium chloride was used to prepare PEO solution. Sodium chloride was used by adding salt together with a water solution of 5 wt% PEO solution in concentrations 0.24 mol/l. Chitosan was dissolved in 10 wt% citric acid to achieve a polymer concentration of 8 wt%. PEO was dissolved in water with sodium chloride to achieve a polymer concentration of 5 wt%. Chitosan solutions and PEO solutions were prepared separately.
7 Both solutions were then mixed and stirred again at room temperature overnight in the volume ratios 9/1 (chitosan/ PEO). The surfactant Triton X-100 was added in concentration 2 wt% into solution. Electrospinning of nanofibers Chitosan nanofibers have been prepared by modified electrospinning method called Nanospider TM. The scheme of Nanospider TM system is shown in FIG. 1. FIG. 1. The scheme of Nanospider TM system. The metal roller (1), which serves as the positive electrode, raises a thin film of polymer solution (2). The so-called Taylor cones (4) are then formed due to the effect of applied high voltage. The method is based on the possibility of creating Taylor cones from a thin layer of polymer solution. The cones cleave into fibers (5), which are carried onto the negative electrode (8) and retained on the polypropylene non-woven fabric (6). During this process, the solvent evaporates and the fibers become stretched at either ambient or elevated temperature. The reservoir (3) is filled with 20 ml of polymer solution and rotation of the metal roller (1) ensures its perfect coating with the solution. The Taylor streams are formed next to each other, throughout the entire length of the metal roller, resulting in the high production capacity of nanofiber sheet (7). Electrospinning of mixture of chitosan/peo solutions is in this study carried out at a voltage of kv, distance of electrodes 10 cm and air temperature 22 o C. Optimal conditions for heat treatment of nanofiber sheet prepared from chitosan/peo solution after electrospinning were investigated . A temperature of C applied for 30 min was found to be optimal. In other case, nanofiber sheet was dissolved in water. Plasma treatment For the plasma treatment a laboratory scale plasma system was used. The vacuum chamber was 345 mm in diameter and 360 mm in height. The system was equipped with a radio frequency generator operating at MHz, connected with the inner electrode through an impedance matching unit. The substrates were mounted on the water cooled RF electrode, plasma reactor was evacuated, and methane gas was introduced into the reactor. In order to remove any other gases from inside the reactor, chamber was flushed with methane gas for 5 min. The negative selfbias voltage was varied in the range from 100 to 600 V. Characterization Contact angles of all samples were measured at room temperature using a home-made apparatus equipped with a digital camera, which is connected to a computer. Measurements were performed by the sessile drop method with distilled water as test liquid. The volume of the water droplet for each measurement was kept at 3x10-9 m 3. For each sample, six different measurements were taken and the average values for contact angles were calculated. The morphology of the electrospun chitosan nanofibers was observed on a scanning electron microscope (SEM) (TESCAN VEGA XMU) after gold coating. The XPS measurements were performed with the hemispherical analyzer operated in FAT mode (Phoibos 100 from Specs). The photoelectron spectra were referenced to the aliphatic C1s peak at 285 ev. The elemental composition was calculated from survey spectra. The high resolution spectra were acquired to understand the chemical bonds on the surface of the samples. Results and Discussions Changes in contact angles of chitosan nanofibers treated with the methane plasma as a function of negative self-bias voltage are shown in FIG. 2. The plasma treatment leads to hydrophobization of the originally hydrophilic chitosan nanofiber mats. The untreated film has water contact angle of 0 o (the water drop was immediately absorbed into the sample) which increases and reaches a maximum value of 126 o for the plasma treated sample at 400 V of negative bias. Further voltage increase resulted in the decrease of contact angle of the nanofiber mats. Hydrophobization of the chitosan nanofiber mats can be explained by the formation of hydrophobic moieties on nanofibers surfaces after the methane plasma treatment. FIG. 2. Water contact angle of chitosan nanofibers versus negative self-bias voltage. SEM images of both the modified and the non-modified chitosan fiber mesh were shown in FIG. 3. It can be seen that morphology of the nanofibers was not changed by methane plasma as the used negative self-bias voltage was varied in the range from 100 to 200 V. When voltage was changed from 200 to 600 V, the surface roughness of the nanofibers increased. This observation can be attributed to the etching effect of the plasma treatment and deposition of carbon from methane plasma on the surface of chitosan nanofibers. Strong interaction between the plasma and the surface of nanofibers can be observed in FIG. 3e.
8 FIG. 3. SEM images of the chitosan nanofibers: a) non-modified and modified with methane plasma at b) V, c) V, d) V, e) V. XPS survey spectra for non-modified and methane plasma -modified (with the negative self-bias voltage 600 V) chitosan nanofiber mats are shown in FIG. 4. The only elements detected were carbon, oxygen and nitrogen. The 1s (C1s, O1s and N1s) peaks were used for the quantification. The C1s high resolution spectra were acquired to provide more detailed information about the bonding on the nanofiber mats surface. The unmodified chitosan shows elemental composition, which could be expected from the chitosan chemical structure. Slightly higher carbon content can be explained by the small amount of PEO in the nanofiber network or by the carbon contaminants from the ambient atmosphere. The plasma treatment results in a significant decrease of the oxygen amount. Possibly the OH groups are detached from the polymer chain due to interaction with the plasma active species (this can also be the reason for the higher hydrophobicity of the treated samples) or the CH x thin film can be deposited on the surface (the information depth of XPS is 10 nm at the most). Probably both processes take place. As the negative bias voltage changes to 600 V, the C/O ratio increases. FIG. 4. XPS survey spectra of chitosan nanofibers: a) unmodified, b) plasma-modified with methane at V.
9 FIG. 5. XPS elemental composition of plasmatreated chitosan nanofibers surface at different applied negative self-bias voltages. The decrease in the oxygen amount can be also related to the disposal of oxygen by atomic hydrogen via chemical reaction . The elemental composition after plasma treatment identified by the XPS spectra is presented in FIG. 5. The changes in the chitosan structure are also observed in the C1s high resolution spectra (FIG. 6). The untreated chitosan shows three main components. The component A is attributed to C-C or C-H bonds. Based on [22-24] the component B can be related to C-O, C-OH or C-N bonds. This component significantly decreases after plasma treatment and almost disappears for higher negative bias voltages. As it had been already proposed this is probably related to cleavage of the OH groups from the polymer chain or to covering of the nanofiber surface by the CH x thin film. The last component is usually attributed to carboxylic groups or to O C O and O=C N groups. The O C O is the most probable of them as it is present in the chitosan structure; also the O C OH should be taken into account (as it is present at the ends of the chitosan polymer chains). This component again disappears with the plasma treatment. Conclusions FIG. 6. XPS high resolution spectra of plasma-treated chitosan nanofibers surface at different applied negative self-bias voltages. In this study electrospun chitosan nanofibers were modified with plasma in the presence of methane gas and the surface characteristics of the modified and unmodified nanofibers were investigated. It was found that the chitosan nanofibers have hydrophobic properties after methane plasma treatment. SEM analyses of the unmodified and plasma-modified chitosan nanofibers indicate that plasma treatment can induce physical changes on the surface of the nanofibers. The changes in the chitosan surface chemistry caused by the plasma treatment are documented by the XPS measurements. The amount of oxygen on the nanofiber surface decreases with the plasma treatment. The oxygen content further drops with increased bias voltage. The high resolution spectra deconvolution also supports the possible explanation of the hydrophobicity changes (less OH group higher hydrophobicity). Acknowledgments This work was supported by MSM and ME10145 project.
10 Piśmiennictwo  Fujihara, K., Kotaki, M., Ramakrishna, S., Guided bone regeneration membrane made of polycaprolactone/calcium carbonate composite nano-fibers, Biomaterials, Vol. 26, No.19., 2005, pp  Demir, M.M., Yilgor, I., Yilgor, E., Erman, B., Electrospinning of polyurethane fibers, Polymer, Vol. 43 No.11., 2002, pp  Verdonk, P., Calíope, P.B., Del Moral Hernandez, E., Da Silva, A.N.R., Plasma etching of electrospun polymeric nanofibres, Thin Solid Films, Vol. 515, No.2., 2006, pp  Kowalczyk, T., Nowicka, A., Elbaum, D., Kowalewski, T.A., Electrospinning of Bovine Serum Albumin. Optimization and the Use for Production of Biosensors, Biomacromolecules, Vol. 9, No.7., 2008, pp  Virji, S., Kaner, R.B., Weiller, B.H., Hydrogen Sensors Based on Conductivity Changes in Polyaniline Nanofibers, Journal of Physical Chemistry B, Vol. 110, No.44., 2006, pp  Huang, Z.-M., Zhang, Y.-Z., Kotaki, M., Ramakrishna S., A review on polymer nanofibers by electrospinning and their applications in nanocomposites, Composites Science and Technology, Vol. 63, No.15., 2003, pp  Norris, I.D., Shaker, M.M., Ko, F.K., MacDiarmid, A.G., Electrostatic fabrication of ultrafine conducting fibers: polyaniline/polyethylene oxide blends, Synthetic Metals, Vol. 114, No.2., 2000, pp  Dong, F., Li, Z., Huang, H., Yang, F., Zheng, W., Wang, C., Fabrication of semiconductor nanostructures on the outer surfaces of polyacrylonitrile nanofibers by in-situ electrospinning, Materials Letters, Vol. 61, No , 2007, pp  Yun, K. M., Jr. Hogan, Ch.J., Matsubayashi, Y., Kawabe, M., Iskandar, F., Okuyama, K., Nanoparticle filtration by electrospun polymer fibers, Chemical Engineering Science, Vol. 62, No.17., 2007, pp  Ma, Z., Kotaki, M., Yong, T., Heb, W., Ramakrishna, S., Surface engineering of electrospun polyethylene terephthalate (PET) nanofibers towards development of a new material for blood vessel engineering, Biomaterials, Vol. 26, No.15., 2005, pp  Torres Vargas, E.A., do Vale Baracho, N.C., de Brito, J., de Queiroz, A.A., Hyperbranched polyglycerol electrospun nanofibers for wound dressing applications, Acta Biomaterialia, Vol. 6, No.3., 2010, pp  Sill, T.J., von Recum, H.A., Electrospinning: Applications in drug delivery and tissue engineering, Biomaterials, Vol. 29, No.13., 2008, pp References  Jeong, L., Yeo, I.-S., Kim, H.N., Yoon, Y.I., Jang, D.H., Jung, S.Y., Min, B.-M., Park, W.H., Plasma-treated silk fibroin nanofibers for skin regeneration, International Journal of Biological Macromolecules, Vol. 44, No.3., 2009, pp  Jia, J., Duan, Y.-Y., Yu, J., Lu, J.W., Preparation and immobilization of soluble eggshell membrane protein on the electrospun nanofibers to enhance cell adhesion and growth, Journal of Biomedical Materials Research Part A, Vol. 86A, No.2., pp  Yoon,Y.I., Moon, H.S., Lyoo, W.S., Lee T.S., Park, W.H., Superhydrophobicity of PHBV fibrous surface with bead-on-string structure, Journal of Colloid and Interface Science, Vol. 320, No.1., 2008, pp  Allcock, H.R., Steely, L.B., Kim, S.H., Kim, J.H., Kang, B.-K., Plasma Surface Functionalization of Poly[bis(2,2,2-trifluoroethox y)phosphazene] Films and Nanofibers, Langmuir, Vol. 23, No.15., 2007,  Sun, T., Feng, L., Gao, X., Jiang, L., Bioinspired Surfaces with Special Wettability, Accounts of Chemical Research, Vol. 38, No.8., 2005, pp  Kitahara, N., Sato, T., Isogawa, H., Ohgoe, Y., Masuko, S., Shizuku, F., Hirakuri, K.K., Antibacterial property of DLC film coated on textile material, Diamond and Related Materials, Vol. 19, No.7-9., 2010,  Haider, S., Park, S.Y., Lee, S.H., Preparation, swelling and electro-mechanochemical behaviours of gelatin chtiosan blendmembrane, Soft Matter, Vol. 4, 2008,  L. Martinová and D. Lubasová, Electrospun Chitosan based Nanofibers, Research Journal of Textile and Apparel, Vol. 12, No.2, 2008, pp  Ogino, A., Kral, M., Yamashita, M., Nagatsu, M., Effects of low-temperature surface-wave plasma treatment with various gases on surface modification of chitosan, Applied Surface Science, Vol. 255, No.5., 2008, pp  Kang, J., Liu, H., Zheng, Y.-M., Qua, J., Paul Chen, J.P., Systematic study of synergistic and antagonistic effects on adsorption of tetracycline and copper onto a chitosan, Journal of Colloid and Interface Science, Vol. 344, No.1., 2010,   Briggs, D., Grant, J., Surface Analysis by Auger and X-Ray Photoelectron Spectroscopy, IM Publication, 2003.
11 In vitro evaluation of poly(l-lactide-co-glycolide) membrane M. Krok 1, R. Hess 2, I. Wojak 1, D. Kościelniak 3, D. Scharnweber 2, E. Pamuła 1 * 1 AGH - University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, Department of Biomaterials, Al. Mickiewicza 30, Krakow, Poland 2 Technische Universität Dresden, Max Bergmann Center of Biomaterials, Budapester Str. 27, Dresden, Germany 3 Jagiellonian University, Collage of Medicine, Department of Pedodontics, Ul. Montelupich 4, Krakow, Poland * Abstract The aim of this study was to prepare and evaluate the properties of a new membrane dedicated for the treatment of bone defects in periodontology according to guided tissue regeneration (GTR) technique. The first part of this study was to prepare the membrane from resorbable poly(l-lactide-co-glycolide) (PLGA) and verify its microstructure. Biological evaluation was lead using the cells interesting from the point of view of GTR, e.g. human fibroblasts and mesenchymal stem cells (hmsc). It was found that the obtained membrane has asymmetric microstructure and defined pore size. Cell culture experiments show that the membrane is biocompatible with fibroblasts and hmsc. Both types of cell proliferated well on the membrane. HMSC cultured on the membrane exhibited better osteogenic differentiation and higher mineralization as compared to control tissue culture polystyrene. [Engineering of Biomaterials, 94, (2010), 7-10] Introduction Guided tissue regeneration (GTR) is new method using a barrier membrane to protect the bone defect from invasion of soft tissue . Mostly used barrier membranes have asymmetric structure and are made from non-degradable or biodegradable polymers. The non-degradable membranes are produced from expanded polytetrafluoroethylene (e-ptfe Gore-Tex, USA). The e-ptfe is chemically and biologically stabile. This material has good barrier properties and gives good results in tissue regeneration process. However it must be removed by a secondary operation that is necessary to repair dehiscence because of natural unresorbability . The second group contains resorbable polymers of synthetic or natural origin. The major benefit of bioresorbable membranes is absence of necessity of a second surgery to remove the membranes. The most commonly used natural material to produce membranes is collagen (Bio-Gide, Bicon, BioMend, etc.). Collagen is a natural component of bone matrix and is highly biocompatible. The disadvantage of collagen materials is the possibility of disease and pathogen transfer from animals. Better solution seems to be the use of bioresorbable membranes made from synthetic aliphatic polyesters such as GoreResolut (Goremedical, USA). All the membranes available on the market made from collagen or resorbable polyesters have asymmetric, fibrous microstructure. In this type of materials the volume fraction and size of pores are however difficult to be controlled [1-4]. Currently much research is done to work out new materials for GTR technique. Several resorbable polymers such as poly-ε-caprolacton, polylactides, polyglycolide, copolymers of lactide and glycolide and chitosan are applied to produce new generation GTR membranes [5-11]. The materials are designed in such a way to ensure biocompability, bioresorbability, optimal surface properties, and microstructure for desired cells to adhere and grow. The aim of this study was to prepare a new barrier nonfibrous, asymmetric membrane with defined pore size and to evaluate its biological properties in vitro. Materials and Methods Preparation of the membrane PLGA with a molar ratio of L-lactide to glycolide of 85:15 and molecular weights M n =100 kda, M w =210 kda was used to prepare the membrane by phase separation. PLGA was dissolved in dichloromethane (POCh, Gliwice) and 60 wt% of polyethylene glycol (PEG, Aldrich, Germany, M w = 400 Da) was added. Mixture was slip-casted on smooth glass surface and dried in air and in vacuum, followed by leaching out PEG in distilled water. Detailed method of membrane preparation is described in patent application . Microstructure The microstructure of the membrane was studied under scanning electron microscope (SEM, Nova NanoSEM 200, FEI, USA) under magnification of 2000x and 3000x. Before the analysis, the samples were sputter-coated with a thin carbon layer to make them conductive. The atomic force microscope (Explorer, Veeco, USA) was also used to study membrane topography and average roughness (R a ). For top and bottom surfaces 3 pictures were taken at scan areas of 100 µm x 100 µm. Biological evaluation For in vitro studies the membrane was fixed in CellCrown inserts (Scaffdex, Finland), in such a way that top (in contact with air after slip-casting) or bottom surfaces (in contact with glass surface after slip-casting) of the membrane were exposed. The samples were sterilized by oxygen peroxide plasma (Sterrad, ASP, J&J, USA) and the cells of human origin: fibroblasts (from Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen Universität Dresden Medizinische Klinik I) or hmsc (from Clinic for Dermatology, Venerology and Allergology, Universität Leipzig Max-Bürger-Forschungszentrum) were seeded on the membrane s surface at the density of cells/cm 2. As control the cells were cultured on tissue culture polystyrene (TCPS, Nunclon, 24-well plates) (FIG. 1). The cells were incubated at 37 C and 7.0% CO 2 atmosphere for 24 h in base medium (BM - DMEM, 10% FBS, 1% P/S, 2 mm glutamine), and for 14 and 21 days in two media: BM for fibroblasts and hmsc as well as osteogenic differentiation medium (DM) for hmsc (BM + ascorbic acid 300 mm, β-glycerophosphate 10 mm, dexamethasone 10 nm). Cell proliferation and osteogenic differentiation were studied by lactate dehydrogenase (LDH) and alkaline phosphatase (ALP) activities measurements, respectively. Mineralization of hmsc was analysed by calcium concentration test. The results were expressed as means ± SD. Statistical significance was determined by t-test and the differences were regarded as significant at p < 0.05.
12 a) FIG. 1. Scheme of cell culture. Results Microscopic characterization Microscopic evaluations showed that the membrane has asymmetric microstructure with pores in the range of 3-6 µm. The bottom side of the membrane is more rough than the top one (FIG. 2). These findings were also confirmed by AFM analysis (FIG. 3), which shows similar surface topography as registered by SEM. Surface roughness analysis shows that the top of the membrane is more smooth with Ra = 280 ± 10 nm, while the bottom is more textured and porous with Ra = 550 ± 30 nm. b) a) c) b) FIG. 3. AFM pictures of PLGA membrane a) top, b) bottom. FIG. 2. SEM microphotographs of PLGA membrane a) top, b) bottom, c) cross-section.
13 Biological evaluation LDH activity results show that fibroblasts and hmsc proliferation after 24 h and 14 days in BM were similar as on control material (FIG. 4a and b). LDH activity of hmsc in DM was higher than in BM, but the cells proliferated better on control TCPS than on tested membrane (FIG. 4b). The results show that fibroblasts proliferation does not depend on the side of the membrane (FIG. 4a), while hmsc proliferation on more smooth top surface tended to be higher (FIG. 4b). Osteogenic differentiation of hmsc measured by ALP activity (FIG. 5a) and their mineralization (FIG. 5b) were higher in DM than in BM. Concomitantly hmsc differentiation and mineralization on the membranes were significantly higher than for cells cultured on control TCPS (FIG. 5a,b). A tendency of higher mineralisation of hmsc on more smooth top surface of the membrane was also observed (FIG. 5b). a) a) b) b) FIG. 5. HMSC differentiation after 14 days in BM and DM (a) and mineralization after 21 days in BM and DM (b). Asterisks indicate significant difference (p < 0.05) compared to TCPS within one group. FIG. 4. Proliferation of fibroblasts (a) and hmsc (b) evaluated by LDH activity after 24 h and 14 days in BM and DM. Asterisks indicate significant difference (p < 0.05) compared to control TCPS within one group. Discussion and conclusion The results show that the elaborated method of preparation enables to obtain porous non-fibrous asymmetric PLGA membrane. The method is based on phase separation between PLGA and PEG dissolved in non-polar solvent. As a results spherical PEG domains 3-6 µm in diameter are created in a PLGA matrix. Differences in density of both compounds cause sedimentation of the component of higher density, thus resulting in asymmetry of the membrane. The membrane microstructure is different from that of typical fibrous non-resorbable and resorbable GTR membranes available on the medical market . Biological experiments show that the membrane supports growth of fibroblasts and hmsc. Our results may be compared with the results obtained by Alpar et al. who found that collagen BioGide membranes facilitate bone cells proliferation to the same extent as a control tissue culture polystyrene . On the other hand in the same study it was found that e-ptfe and polylactic acid membranes induced slight to moderate cytotoxic reactions , what was not the case in our experiment. The growth of hmsc was better in osteogenic differentiation medium than in base medium, what suggests that supplementary compounds provided to the medium do favour not only cell differentiation, but also cell proliferation. As expected hmsc differentiation and mineralization in differentiation medium were higher than in base medium. Differentiation and mineralisation of hmsc cultured on the membranes were higher than for those cells cultured on control tissue culture polystyrene. It implies that the microstructure and physic-chemical properties of the elaborated material are appropriate for hmsc. Moreover hmsc show the tendency of better proliferation and mineralization on more smooth top surface of the membrane that on more rough bottom surface of the membrane. This finding shows that biological response to the material could be modulated by the microstructural parameters of the membrane. To sum up, the results show that PLGA membranes presented in this study specifically do support stem cells adhesion, proliferation and osteogenic differentiation. It is of key importance taking into account future application of the membranes in GTR technique in periodontology.
14 10 Acknowledgements The authors thank Anja van der Smissen and Dr. Ulf Anderegg (Clinic for Dermatology, Venerology and Allergology, Universität Leipzig Max-Bürger-Forschungszentrum) for providing fibroblasts and Prof. P. Dobrzyński (Center of Polymer and Carbon Materials, PASc, Zabrze, Poland) for providing polymer substrate. This study was financed from the Polish Budget Founds for Scientific Research within the years , as a research project N o N Piśmiennictwo  Behring J., Junker R., Walboomers F., Chessnut B., Jansen J.A.: Toward Guided tissue and bone regeneration: morphology, attachment, profliferation and migration of cells cultured on collage barrier membranes. A systematic review, Odontology 96 (2008),  Zhao S., Pinholt E. M., Madsen J. E., Donath K.: Histological evaluation of different biodegradable and non-biodegradable membranes implanted subcutaneously in rats, J Cranio-Maxillofac Surg 28 (2000),  Taguchi Y., Amizuka N., Nakadate M., Ohnishi H., Furii N., Oda K., Nomura S., Maeda T.: A histological evaluation for guided bone regeneration induced by a collagenous membrane, Biomaterials 26 (2005),  Alpar B., Leyhausen G., Günay H., Geurtsen W.: Compatybility of resorbable and nonresorbable guided tissue regeneration membranes in cultures of primary human periodontal ligament fibroblasts and human osteoblast-like cells, Clin Oral Invest 4 (2000),  Yang F., Both S. K., Yang X., Walboomers X. F., Jansen J. A.: Development of an electrospun nano-apatite/pcl composite membrane for GTR/GBR application, Acta Biomaterialia 5 (2009),  Kikuchi M., Koyama Y., Yamada T., Imamura Y., Okada T., Shirahama N., Akita K., Takakuda K., Tanaka J.: Development of guided bone regeneration membrane composed of tricalcium phosphate and poly(l-lactide-co-glicolide-co-e-caprolactone) composites, Biomaterials 25 (2004), References  Stavropoulos A., Sculean A., Karring T.: GTR treatment of intrabony defects with PLA/PGA copolymer or collagen bioresorbable membranes in combinationwith deproteinized bovine bone (Bio- Oss), Clin Oral Invest 8 (2004),  Nieminen T., Kallela I., Keränen J., Hiidenheimo I., Kainulainen H., Wuolijoki E., Rantala I.: In vivo and in vitro degradation of a novel bioactive guided tissue regeneration membrane, Int J Oral Maxillofac Surg 35 (2006),  Owen G. Rh., Jackson J., Chehroudi B., Burt H., Brunette D. M.: A PLGA membrane controlling cell behaviour for promoting tissue regeneration, Biomaterials 26 (2005),  Xianmiao C., Yubao L., Yi Z., Li Z., Jidong L., Huanan W.: Propertis nad in vitro biological evaluation of nano-hydroxyapatite/ chitosan membranes for bone guided regeneration, Mat Sci Eng C 29 (2009),  Ho M-H., Hsieh C-C., Hsiao S-W., Thien D. V. H.: Fabrication os asymmetric chitosan GTR membranes for the treatment of periodontal disease, Carbohydrate Polym 79 (2010),  P Method of manufacturing of resorbable membrane for guided tissue regeneration / Sposób wytwarzania resorbowalnej membrany do sterowanej regeneracji tkanek inventors / inventors / wynalazcy: E. Pamuła, S. Błażewicz, M. Krok, D. Kościelniak, P. Dobrzyński. ( ).
15 human osteoblast-like MG 63 cells in cultures on nanofibrous PLGA membranes loaded with nanodiamonds Martin Parizek 1, Timothy E. L. Douglas 2, Alexander Kromka 3, Andrea Renzing 2, Eske Voss 2, Mariea A. Brady 2, Patrick H. Warnke 2, Lucie Bacakova 1 * 1 Department of Growth and Differentiation of Cell Populations, Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Vídeňská 1083, CZ Prague 4 Krč 2 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, University of Kiel, Arnold-Heller-Strasse 16, Kiel, Germany 3 Institute of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Cukrovarnicka 10, CZ Prague 6, Czech Republic * Abstract Using an electrospinning technique, we constructed composite nanofibrous membranes containing a copolymer of L-lactide and glycolide (PLGA, ratio 85:15) and 33 wt% of nanodiamond particles. he number of initially adhering human osteoblast-like MG 63 cells on day 1 after seeding, their spreading and subsequent growth were similar on both types of membranes. However, higher cell numbers on day 3 and 7 after seeding and a larger cell spreading area were found in the cells in the control polystyrene cell culture dishes. Nevertheless, the composite PLGA- ND membranes provided relatively good support for colonization with bone-derived cells; thus this material is promising for bone tissue engineering. Keywords: nanofibers, nanoparticles, nanotechnology, electrospinning, bone tissue engineering [Engineering of Biomaterials, 94, (2010), 11-13] Introduction Electrospinning is a promising method for creating many types of nanofibers, which can have a broad spectrum of applications, including tissue engineering. Nanofibers, especially in the form of nanofibrous scaffolds, have become promising cell carriers for advanced tissue replacement. This is mainly due to the fact that these scaffolds closely mimic the structure of the fibrous component of the native extracellular matrix. In comparison with conventionally-used flat or microstructured cell growth supports, nanostructured carriers improve the cell-matrix interaction, e.g. by adsorption of cell adhesion-mediating molecules in an appropriate geometrical (spatial) conformation, which enables good accessibility of specific sites on these molecules to cell adhesion receptors. In addition, nanostructured substrates can be advantageously applied particularly in bone tissue engineering. The reason is that these substrates preferentially adsorb vitronectin, which is recognized mainly by osteoblasts [1,2]. In the present study, we have constructed nanofibrous membranes by electrospinning of poly (lactide-co-glycolide) (PLGA) mixed with nanodiamond (ND) particles as potential growth supports for bone cells. We therefore investigated the adhesion and proliferation of human osteoblast-like MG 63 cells in cultures on these materials. In our earlier studies, PLGA proved to be an appropriate material for constructing porous and fibrous scaffolds for bone tissue engineering [3,4]. In comparison with pure polylactic acid (PLA), the PLGA copolymer is less brittle, and in comparison with pure polyglycolide (PGA), it is more slowly degradable (i.e., less prone to hydrolytic degradation). It thus provides a more stable support for bone tissue regeneration, which is a relatively long-term process in human beings, especially among the aged. The ND particles were added to reinforce the nanofibrous scaffolds and to create an additional nanostructure on the fiber surface in order to enhance the scaffold bioactivity. In our earlier studies, nanocrystalline diamond films provided excellent growth support for bonederived cells [5,6]. Materials and Methods Preparation of the nanofibrous membranes The nanofibrous membranes were prepared from a copolymer of L-lactide and glycolide (PLGA, ratio 85:15, PURASORB PLG 8531, Purac Biomaterials, Germany). The copolymer was dissolved in a mixture of methylene chloride (Sigma-Aldrich, Cat. No. D ) and dimethyl formamide (Sigma-Aldrich, Cat. No. D ) at a concentration of 2.3 wt%. The ratio of the two solvents was 2:3. The nanofibrous membranes were then prepared by electrospinning in a Nanospider TM machine (Elmarco, Czech Republic), using a vertically positioned spike-like electrode (voltage 24.6 kv, working distance between the electrodes: 145 mm). Some nanofibrous membranes were created in a combination of PLGA with nanodiamond (ND) powder, kindly provided by Prof. Stanislaw Mitura, Technical University of Lodz, Lodz, Poland . In 1 ml of PLGA solution, g of the ND powder was added and homogeneously dispersed by sonication (LABSONIC U-2000, B. Braun Biotech, Germany, time of sonication 5s). The concentration of ND in PLGA diluted in methylene chloride and dimethyl formamide was therefore 0.7 wt%, and in the pure PLGA after evaporation of the solvents, this concentration reached almost 33 wt%. Cell culture on the nanofibrous membranes The nanofibrous membranes were cut into square samples 1x1 cm in size, fixed in CellCrown inserts (Scaffdex, Finland), sterilized by gamma irradiation, inserted into polystyrene 24-well cell culture plates (TPP, Trasadingen, Switzerland; well diameter 1.5 cm), rinsed overnight with Dulbecco s Modified Eagle Minimum Essential Medium (DMEM; Sigma, U.S.A.). The membranes were then seeded with human osteoblast-like MG 63 cells (European Collection of Cell Cultures, Salisbury, UK) in a density of 17,000 cells/cm and in 1.5 ml of DMEM medium supplemented with 10% foetal bovine serum (Gibco). The cells were cultured for 1, 3, or 7 days at 37 C in a humidified atmosphere of 5% of CO 2 in the air. The polystyrene culture well was used as a reference material. For each experimental group and time interval, five samples were used. 11
16 12 a) b) FIG. 1. Morphology of a pure (a) and nanodiamond-enriched (b) PLGA nanofibrous membrane. Scanning electron microscope XL30CP (Phillips Electron Optics GmbH, Kassel, Germany), objective magnification 2000x, bar = 10 µm. Evaluation of cell adhesion and growth on the nanofibrous membranes On days 1, 3 and 7 after seeding, the samples were rinsed in phosphate-buffered saline (PBS). The cells on one sample per experimental group and time interval were fixed by 70% cold ethanol (-20 C) and stained with a combination of Texas Red C 2 -maleimide fluorescent membrane dye (Molecular Probes, Invitrogen, Cat. No. T6008; concentration 20 ng/ml in PBS) and Hoechst # nuclear dye (Sigma, U.S.A.; 5 µg/ml in PBS). The morphology and distribution of the cells on the membrane surface were then evaluated on pictures taken under the Nikon Eclipse Ti-E microscope equipped with a Nikon DS-Qi1 MC digital camera and NIS-Elements AR software, version On day 1 after seeding, the size of the cell spreading area was also measured using Atlas Software (Tescan Ltd., Brno, Czech Republic). For each experimental group, 141 to 349 cells were evaluated. The four remaining samples were used for evaluating the cell number. The cells were rinsed with PBS, released with trypsin-edta solution (Sigma, Cat. No. T4174; incubation 5 minutes at 37 C) and counted in a Bürker hemocytometer under an Olympus IX 51 microscope. Statistics The quantitative results were presented as a mean ± standard error of mean (SEM). Statistical significance was evaluated using the ANOVA, Student-Newman-Keuls method. Values of p 0.05 were considered as significant. Results and Discussion Morphology of the nanofibrous membranes Both pure PLGA and composite PLGA-ND membranes formed a fine cobweb-like layer on the polypropylene fabrics which served as a collector for the nanofibrous membranes. As revealed by scanning electron microscopy, both types of membranes were composed of mostly straight and randomly oriented fibers (FIG. 1). In the PLGA-ND membranes, the fibers were thicker (diameter 270 ± 9 nm) and the pores among them were smaller (area 0.46 ± 0.02 µm 2 ) than in the pure PLGA membranes (diameter 218 ± 4 nm, area 1.28 ± 0.09 µm 2 ). Cell adhesion and growth on nanofibrous membranes The adhesion and subsequent growth of MG 63 cells was similar on both pure and ND-loaded PLGA membranes. On the first day after seeding, the number of initially adhering cells on the pure PLGA membrane was 11,300 ± 1,200 cells/ cm, and on the PLGA-ND membranes it was 10,951 ± 1,027 cells/cm. The highest average number of initially adhered cells was observed on the control polystyrene dishes (14,000 ± 1,038 cells/cm ). However, as revealed by ANOVA, this value was not statistically different from the values obtained on the two nanofibrous membranes (FIG. 2). Also on the third day of the experiment, the cell numbers on both pure and ND-loaded PLGA membranes were similar (36,100 ± 2,200 cells/cm and 37,000 ± 2,500 cells/cm, respectively). However, on control polystyrene dishes, the cell number was significantly higher, reaching 61,900 ± 2,100 cells/cm. This trend continued towards the 7 th day after seeding, when the cells on both pure and ND-loaded PLGA membranes again reached similar values (167,700 ± 4,500 cells/cm 2 and 169,900 ± 6,100 cells/cm 2, respectively). The cell spreading area, measured on day 1 after seeding, was on an average larger in the cells on PLGA-ND membranes (477 ± 16 µm ) than in the cells on pure PLGA membranes (442 ± 15 µm ), but this difference was not statistically significant. However, both these areas were significantly smaller than those of the cells on the bottom of control polystyrene wells (1,057 ± 33 µm ). This may be due to the relatively thin diameter of both PLGA and PLGA-ND FIG. 2. Growth dynamics of human osteoblast-like MG 63 cells on pure PLGA nanofibrous membranes (PLGA), composite PLGA-nanodiamond membranes (PLGA-ND) and control cell culture polystyrene dishes (PS) from day 1 to 7 after seeding. Mean ± S.E.M. from 72 measurements taken from 4 samples for each time interval. ANOVA, Student-Newman-Keuls Method. Statistical significance: * p 0.05 in comparison with PS.
17 fibers (on an average 218 and 270 nm, respectively), and also their random orientation. In a study performed on NIH 3T3 fibroblasts in cultures on PLGA meshes , the cell spreading areas on meshes with fiber diameters of 140 nm and 760 nm were significantly smaller than on continuous PLGA films, and were equal to the value on these films only at a fiber diameter of 3,600 nm. Increasing fiber orientation (from random to parallel) also contributed to enlarging the cell spreading area . Nevertheless, the cells on the PLGA-ND membranes were similar in shape to the cells on the pure PLGA membranes and on the polystyrene dishes, i.e. polygonal or spindle-like, and were distributed homogeneously on the samples. Their number rose continuously with the time of the experiment, and at the end of the experiment these cells were able to create a confluent layer (FIG. 3). These results suggest that the cells on the PLGA nanodiamond membranes behaved physiologically without noticeable signs of cell damage. Conclusion Using an electrospinning technique, we constructed fibrous membranes (average fiber diameter nm) made of pure PLGA and PLGA with 33 wt% of nanodiamond. Both pure PLGA and composite PLGA-nanodiamond membranes enabled attachment, spreading and subsequent proliferation of human osteoblast-like MG 63 cells in cultures on these materials, and this cell behavior was similar on both types of membranes. Therefore, our composite PLGAnanodiamond scaffolds are promising materials for bone tissue engineering. Acknowledgements This study was supported by the Acad. Sci. CR (Grants No. KAN and IAAX ). Mr. Robin Healey (Czech Technical University, Prague) is gratefully acknowledged for his language revision of the manuscript. a) b) c) 13 Piśmiennictwo References  Webster TJ, Ergun C, Doremus RH, Siegel RW, Bizios R: Specific proteins mediate enhanced osteoblast adhesion on nanophase ceramics. J Biomed Mater Res 51: ,  Price RL, Waid MC, Haberstroh KM, Webster TJ: Selective bone cell adhesion on formulations containing carbon nanofibers. Biomaterials 24: ,  Pamula E, Bacakova L, Filova E, Buczynska J, Dobrzynski P, Noskova L, Grausova L: The influence of pore size on colonization of poly(l-lactide-glycolide) scaffolds with human osteoblast-like MG 63 cells in vitro. J Mater Sci Mater Med 19: ,  Pamula E, Filová E, Bacáková L, Lisá V, Adamczyk D. Resorbable polymeric scaffolds for bone tissue engineering: the influence of their microstructure on the growth of human osteoblast-like MG 63 cells. J Biomed Mater Res A 89: ,  Grausova L, Bacakova L, Kromka A, Potocky S, Vanecek M, Nesladek M, Lisa V: Nanodiamond as a promising material for bone tissue engineering. J Nanosci Nanotechnol 9: ,  Kromka A, Grausova L, Bacakova L, Vacik J, Rezek B, Vanecek M, Williams OA, Haenen K. Semiconducting to metallic-like boron doping of nanocrystalline diamond films and its effect on osteoblastic cells. Diamond Relat Mater 19: ,  Mitura S, Mitura K, Niedzielski P, Louda P, Danilenko V: Nanocrystalline diamond, its synthesis, properties and applications. J AMME 16: 9-16,  Bashur CA, Dahlgren LA, Goldstein AS: Effect of fiber diameter and orientation on fibroblast morphology and proliferation on electrospun poly(d,l-lactic-co-glycolic acid) meshes. Biomaterials 27: , FIG. 3. Morphology of human osteoblast-like MG 63 cells on day 7 after seeding on a pure PLGA membrane (a), composite PLGA-nanodiamond membrane (b) and polystyrene culture well (c). Cell membrane and cytoplasm were stained with Texas Red C 2 -Maleimide, and the cell nuclei with Hoechst # Nikon Eclipse Ti-E microscope, obj. 20x1.5; Nikon DS-Qi1 MC digital camera, NIS-Elements AR software, version Summarization of Z-sections with deconvolution, bar = 50 µm.
18 14 PRZEDKLINICZNE TESTY ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO Z WYKORZYSTANIEM METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Anna Maria Ryniewicz 1,2*, Tomasz Madej 1 1 Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 2 Katedra Protetyki Stomatologicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum * Streszczenie W opracowaniu przedstawiono metodę wykonania testów przedklinicznych w aplikacjach endoprotezy stawu biodrowego w układzie anatomicznym. Metoda polegała na modelowaniu różnych konstrukcji endoprotez wykonanych z różnych biomateriałów i wirtualnym osadzaniu, w odwzorowanych na podstawie tomografii komputerowej (CT), strukturach kostnych. Wykorzystanie metody elementów skończonych pozwoliło na przeprowadzenie analiz numerycznych w zamodelowanych obiektach badań. W warunkach przenoszenia obciążeń lokomocyjnych dokonywana była wizualizacja rozkładów naprężeń, przemieszczeń i odkształceń w endoprotezie, kości miednicznej oraz w bliższym końcu kości udowej. Wyniki badań pozwoliły porównać rozwiązania konstrukcyjne endoprotez stawu biodrowego oraz ocenić charakter oddziaływania sztucznego stawu na otaczające tkanki kostne w warunkach indywidualnego pacjenta. Słowa kluczowe: biomateriały, endoprotezy, tomografia komputerowa, staw biodrowy, modelowanie, analiza [Inżynieria Biomateriałów, 94, (2010), 14-23] Wprowadzenie Zabieg alloplastyki stawu biodrowego, poprzez wprowadzenie określonej zamiennej głowy i trzpienia oraz panewki, zmienia całkowicie warunki współpracy charakterystyczne dla biologicznej, prawidłowej pary . Występuje upośledzenie biosmarowania, zaburzenie relacji naprężeń i przemieszczeń w biołożysku wynikające z odmiennego oddziaływania elementów endoprotezy na otaczające tkanki oraz zachodzą procesy zużycia materiałów stosowanych na elementy ruchowe . Na obecnym poziomie rozwoju endoprotezoplastyki, przy olbrzymiej ilości rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych endoprotez można postawić pytanie, które rozwiązanie w warunkach indywidualnego pacjenta jest optymalne. Materiały i metody Celem pracy była ocena stosowanych rozwiązań endoprotez stawu biodrowego w aspekcie przeniesienia obciążeń przez konstrukcję biołożyska oraz otaczające struktury kostne po zabiegu całkowitej alloplastyki. PRECLINICAL TESTS OF ENDOPROSTHESES OF HIP JOINT USING FINITE ELEMENT METHODS Anna Maria Ryniewicz 1,2*, Tomasz Madej 1 1 Department of Machine Design and Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland 2 Department of Stomatological Prosthetics, Faculty of Medicine, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Krakow, Poland * Abstract The method of preclinical tests in application of endoprostheses of hip joint in the anatomical system is presented in this elaboration. The method is based on the modeling of different constructions of endoprostheses made from different biomaterials. The endoprostheses were virtually placed in natural bone structures and obtained from the computer tomography diagnostic (CT). The use of the finite element method allowed to carry on numerical analyses in modeled objects of tests. The visualization of distribution of stresses, displacements and deformations in endoprostheses, pelvis bone and femoral bone was conducted in the conditions of transfer of load. The results of tests let to compare the construction solutions of endoprostheses of hip joint and estimate the interaction of artificial hip joint on the surrounding bone tissues in individual patient conditions. Keywords: biomaterials, endoprosthesis, computer tomography, hip joint, modeling, analysis [Engineering of Biomaterials, 94, (2010), 14-23] Introduction In the alloplastic operation of hip joint, the introduction of specific interchangeable head, stem and cup completely changes the conditions of co-operation characteristic to the proper biological pair . There occur the handicap of biolubrication, disorder of stresses and displacements relation in biobearing which result from different interaction of elements of endoprostheses on the surrounding tissues. What is more, there happen wear processes of materials used on motive elements . On the present level of evolution of endoprothesoplasty, with an enormous amount of constructional and material solutions of endoprostheses, it is possible to ask which solutions in the individual patient conditions are optimal. Materials and methods The aim of study was to estimate applied solutions of endoprostheses of hip joint in the aspect of transfer of loads by the construction of biobearing and the surrounding bone structures after total alloplasty.
19 15 RYS. 1. Zestawienie konfiguracji endoprotez wytypowanych do badań. FIG. 1. The compilation of configurations of endoprostheses selected to tests. Analiza rozprzestrzeniania się naprężeń i przemieszczeń w strefie kontaktu głowy i panewki, w konstrukcji sztucznego łożyska oraz strukturach bliższego końca kości udowej i części panewkowej kości miednicznej, może wskazywać na przyczyny obluzowań  wynikające z parametrów konstrukcyjno-materiałowych endoprotezy. Materiałem do analizy były wybrane endoprotezy stawu biodrowego (RYS. 1) o następujących konfiguracjach materiałowych: trzpienie wykonane ze stopu tytanowego, głowy z ceramiki korundowej lub cyrkonowej, panewki dwuwarstwowe: polietylen wysokocząsteczkowy - tytan, panewki trójwarstwowe: - ceramika korundowa - polietylen wysokocząsteczkowy -tytan, - ceramika cyrkonowa - polietylen wysokocząsteczkowy - tytan. Metoda modelowania i symulacji obejmowała : modelowanie 3D geometrii endoprotez o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, odwzorowanie wirtualne (RYS. 2) przestrzennego anatomicznego układu kostno-stawowego pacjenta: lędźwiowy odcinek kręgosłupa, obręcz miednicy, stawy biodrowe oraz bliższe części kości udowych na podstawie diagnostyki tomograficznej (CT) i programów do analizy i rekonstrukcji obrazów, wirtualne osadzenie endoprotezy w strukturach kostnych pacjenta, pozycjonowanej zgodnie z warunkami anatomicznymi, wykorzystanie metody elementów skończonych do analizy biomechanicznej bryłowego modelu badawczego (RYS. 3). The analysis of propagation of stresses and displacements in the contact zone of head and cup, in the artificial biobearing construction and in the structures of proximal apex of femoral bone and acetabulum part of pelvis bone may point to the reasons of loosing  that result from construction and material parameters of endoprosthesis. As the materials to the analysis, the previously selected endoprostheses of hip joint (FIG. 1) of the following material configuration were used: stems made from titanium alloy, heads made from corundum or zirconium ceramics, two-layer cups: high-molecular polyethylene - titanium, three-layer cups: - corundum ceramics - high-molecular polyethylene - titanium, - zirconium ceramics - high-molecular polyethylene - titanium. The method of modeling and simulation included : 3D modeling of geometry of endoprostheses of different construction solutions, the virtual reconstruction (FIG. 2) of three-dimensional anatomical osteoarticular system of a patient: lumbar segment of spine column, pelvis girdle, hip joints and proximal parts of femoral bones on the basis of computer tomography and programs to the analysis and reconstructions of images, the virtual fixing of endoprosthesis in accordance with anatomical conditions in the bone structures of a patient, the use of finite element method to the biomechanical analysis of the solid model of research (FIG. 3).
20 16 RYS. 2. Przestrzenny model rzeczywistych struktur kostnych indywidualnego pacjenta (m. l. 56) uzyskany na podstawie diagnostyki CT i rekonstrukcji. FIG. 2. The virtual model of real bone structures of an individual patient (m. age 56) received on the basis of computer tomography and 3D reconstruction. W analizie uwzględniono parametry wytrzymałościowe rozważanych struktur (TABELA 1). Warunki brzegowe dla różnych wariantów endoprotez ustalono w następujący sposób: na strukturę kostną kości miednicznej zadano utwierdzenia: w spojeniu łonowym oraz w stawie krzyżowo-biodrowym (RYS. 4), odbierając węzłom wszystkie stopnie swobody i określając jej położenie przez usytuowanie obręczy miednicy, RYS. 3. Zamodelowana endoproteza stawu biodrowego osadzona wirtualnie w tkance kostnej końca bliższego kości udowej i w kości miednicznej. FIG. 3. The modeled endoprosthesis of hip joint virtually fixed in the bone structure of proximal apex of femoral bone and in pelvis bone. In the analysis, the strength parameters of consideration structures were included (TABLE 1). The marginal conditions for different variants of endoprostheses were established in the following methods: On the bone structure of pelvis bone constraint was put: in the pubic symphysis and in the sacroiliac joint (FIG. 4), the nodes had all degrees of freedom taken away and the position was determined by locating pelvis girdle, TABELA 1. Wytrzymałościowe parametry materiałowe [1,4,7,9]. TABLE 1. Resistance parameters of materials [1,4,7,9]. Material / Material Parametry materiałowe / Material parameters Moduł Young a / Modulus of elasticity E [GPa] Współczynnik Poissona / Poisson s ratio Kość korowa / Cortical bone 5 22* * Kość gąbczasta / Spongy bone 0.1 5** ** Polietylen wysokocząsteczkowy / High-molecular polyethylene Sulene -PE, ISO / ASTM F 648 Tytan / Titanium Protasul -Ti, ISO Stop tytanowy / Titanium alloy Ti6Al7Nb Protasul 100, ISO ASTM F 1295 Ceramika korundowa / Corundum ceramics Al 2 O 3 Biolox A 2 O 3 -Keramik, ISO Ceramika cyrkowa / Zirconium ceramics ZrO 2 /Y-TZP * - w obliczeniach numerycznych przyjęto dla kości korowej E = 16,8 GPa, ν = 0,29 * - in numerical solutions for cortical bone, the following factors were received: E = 16.8 GPa, ν = 0.29 ** - w obliczeniach numerycznych przyjęto dla kości gąbczastej E = 3,1 GPa, ν = 0,46 ** - in numerical solutions for spongy bone, the following factors were received: E = 3.1 GPa, ν = 0.46